— 38 — 

 Stilbene. 



A differenza dell'acido cinnamico, lo stilbene si polimerizza anche in soluzione. 

 Noi abbiamo esposto al sole 3 gr. di stilbene in 15 e. e. di benzolo dal 8, VI (1901) 

 al 27, X (1902). Svaporando il solvente si oidio un residuo solido intriso da una 

 materia brunastra oleosa, che venne t'alio cristallizzare dall'etere. Si ottennero, così 



tacendo, aghetti senza colore, dal punto di fusione in:! . Essi sono un dimero dello 

 Stilbene, della t'orinola 



. 1 n a ! i s i : 



Sostanza 0,1487 gr. ; CO s 0,5069 gr. ; IIJ> 0,0918 gr. 

 In 100 parti : 



trovato calcolato per r ii H ls 



C 92,98 93,33 



// 6,86 6,66 



l'i' s o in ii 1 e co I a re : 

 sostanza solvente abbassamento peso molecolare calcolato 



387 360 



37-2 



La determinazione venne fatta in naftalina. 



Questo polimero delle stilbene (Co-H ) non era stato ancora descritto. Esso e so- 

 lubile a caldo moderatamente nell'alcool e nell'etere, più nel benzolo e nell'acido 

 acetico glaciale. Da questi solventi si separa in prismetti privi di colore. In soluzione 

 alcoolica resiste all'azione del permanganato potassico. Esso non contiene dunque più 

 il leo-ame olefinico dello stilbene e la sua forinola potrebbe essere la seguente : 



f a IL.r/l-CH.C n H 5 



I I 



C.H. ■ CH—CH- C.M. . 



Assai diversamente si comporta lo stilbene se rimane esposto alla luce in presenza 

 dell'aria. L'esperienza venne l'atta per caso e cioè mentre volevamo vedere se lo stil- 

 bene si polimerizzasse allo stato solido meglio che in soluzione. A tali' scopo abbiamo 

 lasciato esposti alla luce ò gr. di stilbene linamente polverizzali, m una capsula a 

 fondo piatto, posta in un essiccatore, dal 29, X (1902) al ?, X (1903). Durante i 

 mesi d" inverno la sostanza si mantenne bianca, ma appena sopraggiunta la primavera 

 lo strato superficiale incominciò ad ingiallire e durante il periodo estivo la trasforma- 

 zione divenne assai profonda. Alla tino dell' autunno trovammo ohe la sostanza nella 

 capsula s'era trasformata in una materia (piasi nera e ohe le pareti dell'essiccatore, 



0,1072 gr. 



9.41 gr. 



0°,21 



0,2404 » 



9,4 1 » 



O". IX 



